3 
langsam erkaltetem Stahl durch Auflösen desselben in sehr ver¬ 
dünnter kalter Salzsäure und Trocknen unter Luftabschluss, in 
Gestalt glänzender mikroskop. Kryställchen, welche ein Gerüst 
von Form und Grösse der Stahlstücke darstellten, wodurch be¬ 
wiesen wird, dass es in dem Stahl fertig gebildet enthalten ist, 
und zwar eingebettet in reines Eisen, da bei der Einwirkung der 
Säure Wasserstoff ohne nennenswerthe Beimischung von Kohlen¬ 
wasserstoff entwickelt wurde. Mylius machte weiter die 
sehr wichtige Beobachtung, dass dieses Carbid (welches jetzt 
als C e m e n t i t bezeichnet wird) bei Weissgluth zu einem spröden 
Regulus schmilzt, welcher nur noch 4,36 Proc. C. enthielt, 
während Kohle sich ausscheidet und ihn locker bedeckt. In 
dem hochglühenden Stahl kann also kein Cementit enthalten 
sein, sondern er bildet sich erst bei der Abkühlung — 
vorausgesetzt, dass dazu Zeit gelassen wird. An dieser fehlt 
es, wenn der Stahl gehärtet, d. h. plötzlich abgekühlt wird, und 
so konnte denn Mylius in solchem Cementit nicht oder kaum 
nachweisen. Es darf somit als bewiesen gelten, dass das kohlen¬ 
stoffreiche Carbid bei hinreichend hoher Hitze Kohle abspaltet 1 ) 
und in ein kohlenstoffärmeres übergeht, und es mag dahinge¬ 
stellt bleiben, ob dieses in höchster Weissgluth noch in die freien 
Elemente zerfällt. In Übereinstimmung hiermit steht die altbe¬ 
kannte Thatsache, dass bei sehr heissem Gange des Hochofens 
graues, d. h. mit Graphit durchsetztes und an gebundenem 
Kohlenstoff armes Roheisen erzeugt wird, bei minder heissem 
Gange dagegen weisses, welches reich an gebundenem und 
frei von unverbundenem Kohlenstoff' ist. Und zwar ist der 
wesentliche Bestandtheil des weissen Roheisens Cementit, welches 
Moissan nach dem Mylius’schen Verfahren daraus abgeschieden 
hat, wie denn auch der C-gehalt dem für diese Verbindung er¬ 
forderten häufig schon sehr nahe kommt. 
Es muss hier aber auf ein Verhältniss hingewiesen werden, 
welches noch gänzlich räthselhaft ist und zu dem eben Gesagten 
1) Vielleicht tritt diese dann zum Theil in Verbindung mit daneben 
vorhandenem freiem Eisen. 
